Pour obtenir un ciment de Portland artificiel, il n'est d'ailleurs pas nécessaire d'employer spécialement la vase argileuse déposée par certaines rivières : on peut aussi mélanger des calcaires; il suffit de composer un mélange de carbonate de chaux et d'argile ayant les proportions indiquées ci-dessus. Il est indispensable toutefois que ce mélange soit homogène, et surtout bien intégré; car autrement, lors même qu'il renferme les proportions voulues, il peut ne pas donner le ciment de Portland. Pour atteindre plus sûrement ce but, M. Dupont a adopté, pour pulvériser les matières premières, des meules horizontales semblables à celles qui servent à moudre le blé. Alors, au lieu d'employer beaucoup d'eau et de séparer ces matières par levigation comme dans le procédé anglais, il ajoute seulement la quantité d'eau nécessaire pour former une pâte plastique. À sa sortie des meules, cette pâte est immédiatement façonnée en briquettes, qu'on porte au four lorsqu'elles sont convenablement desséchées. La cuisson doit avoir lieu à une température suffisamment élevée. La température ordinaire des fours à chaux chasserait simplement l'eau et l'acide carbonique : aussi faut-il nécessairement une chaleur blanche qui agglutine et fritte le mélange. Du reste, la température quelque élevée qu'elle soit, n'est pas un inconvénient, les parties qui auraient pu nuire à la qualité du produit se trouvant seules fondues. L'on a, au contraire, un moyen de séparer, par le triage, des matières qui sans cette fusion auraient été mélangées avec les autres parties d'une composition convenable. Ce triage consiste à séparer de la masse qui est frittée les parties pulvérulentes ou les parties scorifiées. Si la composition de la pâte n'était pas parfaitement homogène, les parties les plus riches en silice fondraient et formeraient un silicate qui ne se combinerait pas avec l'eau. 